I.

## PENGARUH PENAMBAHAN ABU BATU DAN SEMEN MORTAR UTAMA TYPE 400 TERHADAP KUAT TEKAN MORTAR STANDAR FC’ 4,60 MPa
Asrullah 1) , Diawarman 2) Ricky Meiza 3)
1),2) Dosen  tetap YPTP pada Prodi. T. Sipil Universitas Palembang
3) ASN PUPR Provinsi Sumatera Selatan
1) Email : Asrull66@yahoo.co.id

## Abstrak
Perkembangan  konstruksi  sangat  cepat  dan  sangat  mendukung  pembangunan,  tidak  hanya pada  daerah  perkotaan  tetapi  juga  pada  daerah-daerah  yang  terpencil.  Adapun  konstruksi  bangunan gedung, jalan, jembatan, dermaga dan sebagainya tidak lepas dari mortar salah satu bahan pendukung bangunan  tersebut.  Penelitian  mortar  adalah  salah  satu  bagian  yang  terlepas  dari  perkembangan konstruksi  yang  ada  dan  juga  sangat  erat  hubungannya  dengan  pembangunan-pembangunan  yang sedang  berjalan  seperti  pembangunan  jalan,  jembatan,  gedung,  dermaga  dan  sebagainya. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui pengaruh penambahan Abu Batu dan semen Mortar Utama Type 400  terhadap  kuat  tekan  mortar.  Manfaat  penelitian  adalah  untuk  memberikan  inovasi  pemakaian material  sebagai  gambaran  dalam  komposisi  campuran  mortar.  Metode  yang  digunakan  dalam penelitian ini adalah mengacu kepada SNI 03-6825-2002. Kesimpulan dari penelitian ini adalah kuat tekan mortar Standar (MS) sebesar 4,67 MPa memenuhi standar yang direncanakan sebesar 4,60 MPa, kuat tekan mortar tertinggi dengan penambahan Abu Batu MAB 10 % sebesar 5,85 MPa, kuat tekan mortar  tertinggi  dengan  penambahan  Semen  Mortar  Utama  type  400  MMU  10%  sebesar  6,07  MPa. Persamaan  Regresi  sederhana  Pengaruh  Penambahan  Abu  Batu  terhadap  Kuat  Tekan  mortar    y =0,418x  +  4,285,  dengan  R 2 =0,949,  Sedangkan  persamaan  regresi  sederhana  pengaruh  penambahan Semen Mortar Utama Type 400 terhadap Kuat Tekan mortar  y =0,428x+4,59, dengan R 2 =0,694.
Kata Kunci : Kuat tekan, mortar, abu batu, semen mortar utama type 400 Regresi Linier

## Abstract
Construction development is very fast and very supportive of development, not only in urban areas but also  in  remote  areas.  The  construction  of  buildings,  roads,  bridges,  docks  and  so  on  cannot  be separated from mortar, one of the building's supporting materials. Mortar research is an integral part of the development of existing construction and is also closely related to ongoing developments such as the  construction  of  roads,  bridges,  buildings,  docks  and  so  on.  The  purpose  of  this  study  was  to determine  the  effect  of  adding  Stone  Ash  and  Type  400  Main  Mortar  cement  to  the  compressive strength of the mortar. The benefit of the research is to provide innovation in the use of materials as an illustration in the composition of the mortar mixture. The method used in this research is referring to SNI 03-6825-2002. The conclusion of this study is that the standard mortar compressive strength (MS) of 4.67 MPa meets the planned standard of 4.60 MPa, the highest compressive strength of mortar with the addition of 10% MAB Stone Ash is 5.85 MPa, the highest compressive strength of mortar with the addition  of  Cement  Mortar  Utama  type  400  MMU  10%  of  6.07  MPa.  Simple  Regression  Equation Effect  of  Addition  of  Stone  Ash  on  Compressive  Strength  of  mortar  y  =  0.418x  +  4.285,  with  R 2 = 0.949,  while  the  simple  regression  equation  of  effect  of  addition  of  Cement  Mortar  Type  400  on Compressive Strength of mortar y = 0.428x+4.59, with R 2 =0.694.
Keywords: Compressive strength, mortar, stone ash, main cement mortar type 400, Linear Regression
Pengaruh Penambahan Abu Batu dan Semen Mortar Utama Type 400 Terhadap Kuat Tekan Mortar Standar FC’ 4,60 MPa (Asrullah 1) , Diawarman 2) , Ricky Meiza 3) )

## I. PENDAHULUAN
Perkembangan  konstruksi  sangat cepat dan sangat mendukung pembangunan, tidak  hanya  pada  daerah  perkotaan  tetapi juga  pada  daerah-daerah  yang  terpencil. Adapun konstruksi bangunan gedung, jalan, jembatan,  dermaga  dan  sebagainya  tidak lepas  dari  mortar  salah  satu  bahan pendukung  bangunan  tersebut.  Penelitian mortar  adalah  salah  satu  bagian  yang terlepas dari perkembangan konstruksi yang ada  dan  juga  sangat  erat  hubungannya dengan  pembangunan-pembangunan  yang sedang berjalan seperti pembangunan jalan, jembatan, gedung, dermaga dan sebagainya.
Mortar  terbentuk  dari  bahan- bahan  semen,  pasir  dan  air  tanpa  adanya bahan  tambahan  lain.  Semen  dibuat  dari semen  hidrolis  yang  dihasilkan  dengan menghaluskan klinker yang terutama terdiri dari  silikat–silikat  kalsium  yang  bersifat hidrolis  ditambah  dengan  bahan  yang mengatur  waktu  ikat.  Bersifat  hidrolis berarti  memerlukan  air  agar  dapat  terjadi reaksi  kimia  pada  proses  hidrasi.  Semen bila  diaduk  dengan  air  akan  membentuk pasta semen, sedangkan jika diaduk dengan air  kemudian  ditambah  pasir  akan  menjadi mortar  semen.  Fungsi  semen  adalah  untuk merekatkan  butiran–butiran  agregat  agar terjadi  suatu  massa  yang  kompak/padat selain  itu  juga  mengisi  rongga–rongga diantara butiran agregat
Perusahaan  industri  batu  belah banyak  dibutuhkan  dalam  kosntruksi,  dari produksi batu belah dengan berbagai varian ukuran  akan  menghasilkan  limbah  yang disebut  limbah  abu  batu.  Abu  batu sangatlah  banyak  dan  kurang  diminati sebagai  bahan  material  [2].    Dari  masalah tersebut  limbah  abu  batu  diangkat  dalam penelitian  ini  untuk  memberikan  inovasi sebagai  bahan  tambah  material  konstruksi yang  baik,  berupa  penggunaan  material limbah  abu    batu    sebagai    subtitusi  dari agregat    pasir  alami    pada  campuran mortar  dengan  penambahan  semen  Mortar Utama.
Dalam  perkembangan  sekarang  ini banyak cara untuk meningkatkan kuat tekan mortar  sehingga  sangat  membutuhkan campuran  mortar  dari  material  lain.  Dalam
penelitian  ini  penulis  mencoba  menambah material  yang  berupa  abu  batu  dan  semen Mortar Utama dengan harapan adanya peningkatan kuat tekan mortar dengan komposisi  tertentu.    Abu  batu  dan  Abu  batu merupakan  hasil  penggerusan  dari  produksi batu  pecah.  Abu  batu  merupakan  abu  yang mengandung  banyak  silika,  alumina  dan mengandung  senyawa  alkali,  besi,  dan  kapur walaupun  dalam  kadar  yang  rendah.  Dari setiap  daerah,  komposisi  abu  batu  digunakan dalam adukan beton terutama untuk memperbaiki  sifat  dari  beton.  Pemakaian  abu batu dapat menghemat pemakaian semen. Abu batu  mengandung  senyawa  silika  yang  sangat halus  yang  bersifat  amorf  sehingga  mampu mengeras  bila  dicampur  dengan  semen. Senyawa  yang  terjadi.  antara  silika  amorf  dan kapur  adalah  senyawa  silikat  kalsium  yang sukar larut dalam air. Kemampuan pengerasan dari  abu  batu  karena  adanya  bagian-bagian silika amorf yang halus.
Semen  Mortar  atau  biasa  disebut  semen instan  atau  mortar  instan  adalah  bahan bangunan  berbahan  dasar  semen,  pasir,  filler, dan  additive  khusus  yang  diformulasi  khusus sesuai  dengan  fungsi  dan  kegunaan  masing- masing  jenis.  Produk  mortar  bersifat  instan atau  siap  pakai,  penggunaannya  tidak  perlu lagi  ditambahkan  bahan  material  lain,  cukup diaduk  dengan  air  secukupnya  dan  langsung dipalikasikan. Semen instan atau semen mortar ini menjadi bahan bangunan alternatif pengganti  adukan  semen-pasir  konvensional, yang  memiliki  banyak  keunggulan  yang  lebih praktis, berkualitas, dan efisien [3].

## II. KAJIAN PUSTAKA

## 2.1.  Mortar
Pengertian  mortar adalah adukan  yang terdiri dari pasir, bahan perekat dan air. Bahan perekat dapat berupa tanah liat, kapur, maupun semen.  Bila  tanah  yang  dipakai  sebagai  bahan perekat  disebut  mortar  lumpur (mud  mortar), bila kapur  yang dipakai sebagai bahan perekat disebut  mortar  kapur,  dan  bila  semen  yang dipakai  sebagai  bahan  perekat  maka  disebut mortar  semen.  Pasir  berfungsi  sebagai  bahan pengisi (bahan yang direkat).
Fungsi  utama  mortar  adalah  menambah lekatan  dan  ketahanan  ikatan  dengan  bagian- bagian  penyusun  suatu  konstruksi.  Kekuatan
Pengaruh Penambahan Abu Batu dan Semen Mortar Utama Type 400 Terhadap Kuat Tekan Mortar Standar FC’ 4,60 MPa (Asrullah 1) , Diawarman 2) , Ricky Meiza 3) )
mortar tergantung pada kohesi  pasta  semen terhadap  partikel  agregat  halusnya.  Mortar mempunyai  nilai  penyusutan  yang    relatif kecil.    Mortar    harus    tahan    terhadap penyerapan    air    serta    kekuatan  gesernya dapat  memikul  gaya-gaya  yang  bekerja pada  mortar  tersebut.  Jika  penyerapan  air pada  mortar  terlalu  besar/cepat,  maka mortar  akan  mengeras  dengan  cepat  dan kehilangan ikatan adhesinya [4].

## 2.2.  Air
Air  diperlukan  pada  pembuatan beton untuk memicu proses kimiawi semen, membasahi agregat dan memberikan kemudahan  dalam  pekerjaan  beton.  Air yang  dapat  diminum  umumnya  dapat digunakan  sebagai  campuran  beton.  Air yang  mengandung  senyawa-senyawa  yang berbahaya,  yang  tercemar  garam,  minyak, gula  atau  bahan  kimia  lainnya  bila  dipakai dalam  campuran  beton  akan  menurunkan kualitas    beton,    bahkan    dapat    mengubah sifat-sifat  beton  yang  dihasilkan  [5].

## 2.3. Agregat Halus
Agregat
didefinisikan sebagai material  granular  misalnya  pasir,  kerikil, batu  pecah,  dan  kerak  tungku  besi  yang dipakai  bersama-sama  dengan  suatu  media pengikat  untuk  membentuk  mortar  atau beton  semen hidrolik atau adukan.
Agregat  halus  disebut  pasir,  baik  berupa pasir  alami  yang  diperoleh  langsung  dari sungai  atau  tanah  galian,  atau  dari  hasil pemecahan  batu.  Agregat  yang  butir- butirnya  lebih  kecil  dari  1,2  mm  disebut pasir  halus,  sedangkan  butir-butir  yang lebih  kecil  dari  0,075  mm  disebut silt , dan  yang  lebih kecil dari 0,002 mm disebut clay .

## 2.4. Semen Mortar Utama Type 400
Semen  Mortar  Utama  (MU)  di produksi oleh PT Cipta Mortar Utama yang merupakan  perusahaan  nasional  terbesar dan  pertama  yang  memproduksi  semen instan siap pakai (premixed mortar) dengan menggunakan  teknologi  modern  yang dikenal  dengan  merek MORTAR  UTAMA (MU), Fungsi utama mortar adalah
menambah  lekatan  dan  ketahanan  ikatan dengan  bagian-bagian  penyusun  suatu konstruksi. Bahan  pengisi  (filler)  yang
terkandung  didalamnya  Guna  meningkatkan kepadatan  serta  mengurangi  porositas  bahan adukan,  sedangkan  Bahan  tambah (additive) yang  terkandung  didalam  adalah  Bahan  larut air yang berguna untuk meningkatkan kelecakan  (konsistensi),  daya  ikat,  water retention, keawatan & kekuatan [6].

## 2.5. Abu Batu
Abu  batu  merupakan  hasil  penggerusan dari produksi batu pecah. Abu batu merupakan abu  yang  mengandung  banyak  silika,  alumina dan  mengandung  senyawa  alkali,  besi,  dan kapur  walaupun  dalam  kadar  yang  rendah. Dari  setiap  daerah,  komposisi  abu  batu digunakan dalam adukan beton terutama untuk memperbaiki  sifat  dari  beton.  Pemakaian  abu batu dapat menghemat pemakaian semen. Abu batu  mengandung  senyawa  silika  yang  sangat halus  yang  bersifat  amorf  sehingga  mampu mengeras  bila  dicampur  dengan  semen. Senyawa  yang  terjadi.  antara  silika  amorf  dan kapur  adalah  senyawa  silikat  kalsium  yang sukar larut dalam air. Kemampuan pengerasan dari  abu  batu  karena  adanya  bagian-bagian silika  amorf  yang  halus  [7].  Dalam  penelitian in  digunakan  Abu  Batu  di  Stone  Cruser  PT. Komba Mahaka Utama Oku Timur.

## 2.6. Perencanaan Campuran Mortar
Seluruh material untuk benda uji dilakukan pengujian karakteristik sesuai dengan standar  yang  berlaku.  Perbandingan  bahan- bahan  kering  dalam  mortar  adalah  1  bagian berat  semen  dan  2,75  bagian  berat  pasir standar.   Faktor air semen (w/c)   adalah 0,485 untuk    semua  jenis    semen      portland  dengan flow  110  ±5.  Campuran  mortar  berpedoman pada  Standard  ASTM  C109-93,  dengan perincian  bahan  untuk  6  sampel  dibutuhkan semen  500  gram,  pasir  1375  gram  dan  air  242 ml [8].

## 2.7. Analisa Regresi Sederhana
Analisa regresi linier sederhana dilakukan untuk  memperoleh  suatu  model  regresi  yang menggambarkan hubungan antara satu variabel bebas  (penambahan  Abu  Batu)  dan  suatu variabel  terikat  (kuat  tekan  beton)  [9].  Dalam penelitian  ini  yang  menjadi  variabel  bebas  (X) adalah  penambahan  Abu  Batu,  sedangkan variabel terikat (Y) adalah kuat tekan beton.
Pengaruh Penambahan Abu Batu dan Semen Mortar Utama Type 400 Terhadap Kuat Tekan Mortar Standar FC’ 4,60 MPa (Asrullah 1) , Diawarman 2) , Ricky Meiza 3) )

## III. METODOLOGI PENELITIAN
Penelitian  ini  merupakan  suatu eksperimen  (percobaan)  di  laboratorium Jurusan  Teknik  Sipil  Fakultas  Teknik Universitas  Palembang.  yang  dilakukan untuk  mengetahui  pengaruh  penambahan Abu  Batu  dan  Semen  Mortar  Utama  Type 400  terhadap  kuat  tekan  mortar..  Garis besar  penelitian  adalah  meliputi  kegiatan- kegiatan sebagai berikut :
1. Analisa  karakteristik  bahan  penyusun mortar
2. Rancangan Campuran Mortar
3. Benda  Uji  di  buat  dalam  bentuk  mortar ukuran 50 mm x 50 mm x 50mm metode
SNI 03-6825-2002. 4. Mortar di buat dengan beberapa komposisi campuran yaitu :
 Mortar Standar (MS)
 Mortar  dengan  penambahan  Abu Batu  (MAB)  5%,7,5%  dan  10%  dari berat pasir
 Mortar  dengan  penambahan  semen Mortar  Utama  Type  400  (MMU) 5%,7,5% dan 10% dari berat pasir
5. Perawatan benda uji
Pengujian kuat tekan mortar seluruh komposisi  campuran    pada  umur  7,14,  21 dan 28 hari Gambar 3.1. Bagan Alir Penelitian

## IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 4.1.  Kebutuhan  Material  Untuk  Campuran Mortar
Kebutuhan  material  unntuk  campuran mortar disajikan dalam tabel 4.1. berikut ini.

## Tabel 4.1. Kebutuhan Material Pada Seluruh Komposisi Mortar Untuk 6 Sampel
Kode Mortar Semen (gram) Pasir (gram) Air (ml) Abu Batu
(gram) Semen MU 400 (gram) MS 500 1375 242 - - MAB 5% 500 1306,25 242 68,75 - MAB 7,5% 500 1271,875 242 103,125 - MAB 10% 500 1237,5 242 137,50 - MMU 5% 500 1306,25 242 - 68,75 MMU 7,5% 500 1271,875 242 - 103,125 MMU 10% 500 1237,5 242 - 137,50

## 4.2. Hasil Pengujian Kuat Tekan Mortar
Data hasil penelitian setelah dilakukan pengujian  kuat  tekan  dengan  menggunakan rumus fc’ =  P/A  pada  masing-masing  variasi mortar    yaitu  mortan  Standar  (MS),  mortar dengan penambahan Abu Batu dari berat pasir (MAB  5%,  MAB  7,5%,  MAB  10%),  mortar dengan  penambahan  Semen  Mortar  Utama
Semen Batu Raja Agregat Halus Air Baha Tambahan 1.Abu Batu 2.Semen Mortar Utama Type 400 Pengujian Material 1.Berat isi 2.Analisa Saringan 3.Berat Jenis 4.Kadar Organik 5.Kadar Lumpur
Rancaangan Campuran Mortar
Pembuatan Benda Uji Uji Flow Material Mortar Perawatan Benda Uji
Pengujian Kuat Tekan Benda Uji Mortar
7,14,21 dan 28 Hari
Pengolahan Data
Selesai
Mulai
Pengaruh Penambahan Abu Batu dan Semen Mortar Utama Type 400 Terhadap Kuat Tekan Mortar Standar FC’ 4,60 MPa (Asrullah 1) , Diawarman 2) , Ricky Meiza 3) )
Type 400 dari berat pasir (MMU 5%, MMU 7,5%,  MMU  10%)  seperti  gambar    berikut ini.

## 4.2.1.  Kuat  Tekan  Mortar  Standar (MS)

## Gambar 4.1. Kuat Tekan Mortar Standar (MS)
Dari  gambar  4.1  kuat  tekan  mortar standar  (MS)  untuk  umur  7,14,21  dan  28 hari  terjadi  kenaikan  yaitu  3,83  MPa  untuk umur 7 hari, 4,60 MPa untuk umur 14 hari, 4,61  untuk  21  hari    dan  4,67  MPa  untuk umur  28  hari.    Bila  di  lihat  syarat  yang berlaku  untuk  kuat  tekan  mortar  standar memenuhi  persyaratan  yaitu  minimal  4,60 Mpa untuk umur 28 hari.
4.2.2.  Kuat Tekan Mortar Dengan Penambahan Abu Batu 5%
(MAB 5%)
Gambar 4.2. Kuat Tekan Mortar Abu Batu 5% (MAB5%)
Dari  gambar  4.2  kuat  tekan  mortar standar  dengan  penambahan  Abu  Batu  5% (MAB 5%) untuk umur 7,14,21 dan 28 hari terjadi kenaikan yaitu 3,92 MPa untuk umur 7  hari,  4,73  MPa  untuk  umur  14  hari,  4,91 untuk 21 hari  dan 5,08MPa untuk umur 28 hari.    Bila  di  lihat  nilai  kuat  tekan  mortar umur  28  hari  untuk  MAB  5%  terjadi
peningkatan  dari  kuat  tekan  mortar  standar (MS) 4,67 MPa atau sebesar 8,071%.

## 4.2.3.  Kuat  Tekan  Mortar  Dengan
Penambahan  Abu  Batu  7,5% (MAB 7,5%)
Gambar 4.3. Kuat Tekan Mortar Dengan Penambahan  Abu Batu 7,5% (MAB 7,5%)
Dari  gambar  4.3  kuat  tekan  mortar standar  dengan  penambahan  Abu  Batu  7,5% (MAB  7,5%)  untuk  umur  7,14,21  dan  28  hari terjadi kenaikan  yaitu 5,13 MPa untuk umur 7 hari, 5,21 MPa untuk umur 14 hari, 5,43 untuk 21  hari    dan  5,72  MPa  untuk  umur  28  hari. Bila  di  lihat  nilai  kuat  tekan  mortar  umur  28 hari untuk MAB 7,5% terjadi peningkatan dari kuat  tekan  mortar  dengan  penambahan  Abu Batu  5%  (MAB  5%)  5,08  MPa  atau  sebesar 11,19 %.
4.2.4. Kuat Tekan Mortar Dengan Penambahan  Abu  Batu  10%  (MAB 10%)
Gambar 4.4. Kuat Tekan Mortar Dengan Penambahan  Abu Batu 10% (MAB 10%)
Dari  gambar  4.4  kuat  tekan  mortar standar  dengan  penambahan  Abu  Batu  10  % (MAB  10%)  untuk  umur  7,14,21  dan  28  hari terjadi kenaikan  yaitu 5,44 MPa untuk umur 7 hari, 5,52 MPa untuk umur 14 hari, 5,61 untuk 21  hari    dan  5,85  MPa  untuk  umur  28  hari. Bila  di  lihat  nilai  kuat  tekan  mortar  umur  28 hari  untuk  MAB  10%  terjadi  peningkatan  dari kuat  tekan  mortar  dengan  penambahan  Abu Batu 7,5% (MAB 7,5%) 5,72 MPa atau sebesar 2,27 %.
Pengaruh Penambahan Abu Batu dan Semen Mortar Utama Type 400 Terhadap Kuat Tekan Mortar Standar FC’ 4,60 MPa (Asrullah 1) , Diawarman 2) , Ricky Meiza 3) )
4.2.5. Kuat Tekan Mortar Dengan Penambahan Semen Mortar Utama Type 400 5% (MMU 5%) Gambar 4.5. Kuat Tekan Mortar Dengan
Penambahan  Semen Mortar Utama Type 400 5% (MMU 5%)
Dari gambar 4.5  kuat tekan mortar dengan  penambahan  semen  Mortar  Utama type  400  5%  (MMU  5%)  untuk  umur 7,14,21  dan  28  hari  terjadi  kenaikan  yaitu 4,17  MPa  untuk  umur  7  hari,  5,25  MPa untuk umur 14 hari, 5,51 MPa untuk 21 hari dan  5,91  MPa  untuk  umur  28.    Nilai  ini lebih  besar  dari  nilai  kuat  tekan  Mortar Standar (MS) 4,67 MPa dan lebih besar dari nilai kuat tekan mortar dengan penambahan Abu  Batu  5%  (MAB  5%)  5,08  MPa  untuk umur 28 hari.
4.2.6. Kuat Tekan Mortar Dengan Penambahan Semen Mortar Utama  Type  400  7,5%  (MMU 7,5%) Gambar 4.6. Kuat Tekan Mortar Dengan Penambahan Semen Mortar  Utama  Type  400 7,5% (MMU 7,5%)
Dari gambar 4.6  kuat tekan mortar dengan  penambahan  semen  Mortar  Utama type  400  7,5%  (MMU  7,5%)  untuk  umur 7,14,21  dan  28  hari  terjadi  kenaikan  yaitu 4,27  MPa  untuk  umur  7  hari,  5,39  MPa untuk umur 14 hari, 5,57 MPa untuk 21 hari dan  5,99  MPa  untuk  umur  28.    Nilai  kuat tekan  umur  28  hari  lebih  besar  dari  nilai kuat  tekan  Mortar  dengan  penambahan semen  Mortar  Utama  type  400  5%  (MMU
5%) 5,91 atau 1,34%.
4.2.7. Kuat Tekan Mortar Dengan Penambahan  Semen  Mortar  Utama Type 400 10% (MMU 10%)
Gambar 4.7.  Kuat  Tekan  Mortar  Dengan Penambahan    Semen  Mortar Utama  Type  400  10%  (MMU 10%)
Dari  gambar  4.7    kuat  tekan  mortar dengan penambahan semen Mortar Utama type 400  10%  (MMU  10%)  untuk  umur    7,14,21 dan  28  hari  terjadi  kenaikan  yaitu  4,36  MPa untuk  umur  7  hari,  5,48  MPa  untuk  umur  14 hari,  5,71  MPa  untuk  21  hari    dan  6,07  MPa untuk umur 28.  Nilai kuat tekan umur 28 hari lebih besar dari nilai kuat tekan Mortar dengan penambahan  semen  Mortar  Utama  type  400 7,5% (MMU 7,5%) 5,99 atau 1,32%.
Gambar 4.8.  Kuat  Tekan  Mortar  Standar
(MS) Mortar Abu Batu (MAB)  dan  Mortar  Semen Mortar Utama Type 400 (MMU) pada Umur 28 hari
Bila  dilihat  data  pada  gambar  4.8 secara  keseluruhan  nilai  kuat  tekan  terjadi kenaikan. Nilai kuat tekan umur 28 hari untuk mortar  standar  (MS)  sebesar  4,67  MPa,  untuk nilai  kuat  tekan  mortar  dengan  penambahan Abu Batu (MAB) terbesar terjadi di persentase penambahan  10%  (MAB  10%)  yaitu  sebesar sebesar  5,85  MPa  atau  sebesar  20,17%    dari nilaimkuat  tekan  mortar  standar  (MS).  Nilai kuat  tekan  pada  umur  28  hari  untuk  Mortar dengan penambahan semen Mortar Utama type 400  yang terbesar terjadi pada komposisi 10%
Pengaruh Penambahan Abu Batu dan Semen Mortar Utama Type 400 Terhadap Kuat Tekan Mortar Standar FC’ 4,60 MPa (Asrullah 1) , Diawarman 2) , Ricky Meiza 3) )
(MMU)  10%  yaitu  6,07  MPa  atau  sebesar 3,62%  dari nilai kuat tekan  mortar dengan penambahan Abu Batu 10% (MAB 10%).

## 4.3. Model Hubungan Regresi Linier Sederhana
Analisa  regresi  linier  sederhana dilakukan  untuk  memperoleh  suatu  model regresi  yang  menggambarkan  hubungan antara suatu variabel bebas (X) (penambahan  abu  batu  dan  Semen  Mortar Utama Type 400) dan suatu variabel terikat (Y) kuat tekan Mortar. Hasil Analisa regresi disajikan pada gambar 4.9 dan 4.10 berikut ini.
Gambar 4.9.   Hubungan Kuat Tekan
Mortar  dengan  Penambahan Abu Batu Gambar  4.10.  Hubungan  Kuat  Tekan Mortar dengan Penambahan Semen Mortar Utama Type 400
Model  regresi  pada  Gambar  4.9 adalah  regresi  linier  sederhana  yang merupakan  hubungan  antara  nilai  kuat Mortar  dengan  penambahan  Abu  Batu dengan persamaan y =0,418x + 4,285. Dari persamaan  ini  terlihat  bahwa  nilai  positif Asrullah  dalam  [9]  pada  koefisien  regresi menunjukkan  angka  kenaikan  variabel terikat  (Y)  yang  didasarkan  pada  variabel bebas  (X).  Artinya  jika  penambahan  Abu
Batu  meningkat,  maka  akan  menyebabkan peningkatan nilai kuat tekan mortar.
Selanjutnya  menurut Asrullah dalam [9] koefisien determinasi R 2 bernilai 0,949, berarti memeliki keterkaitan yang kuat antara penambahan  Abu  Batu  dan  nilai  kuat  tekan mortar. Selain itu koefisien tersebut memperlihatkan  bahwa  pengaruh  penambahan Abu  Batu  terhadap  nilai  kuat  tekan  mortar sebesar 94,90%.
Model regresi pada Gambar 4.10 adalah regresi  linier  sederhana  yang  merupakan hubungan  antara  nilai  kuat  tekan  mortar dengan  penambahan  Semen  Mortar  Utama Type 400 dengan persamaan y = 0,428x+4,59. Dari  persamaan  ini  terlihat  bahwa  nilai  positif Asrullah [9] pada koefisien regresi menunjukkan  angka  peningkatan  variabel terikat  (Y)  yang  didasarkan  pada  variabel bebas  (X).  Artinya  jika  penambahan  Semen Mortar Utama Type 400 meningkat, maka akan menyebabkan  peningkatan  nilai  kuat  tekan mortar.  Selanjutnya  menurut  Asrullah  dalam [9]  koefisien  determinasi  R 2 bernilai  0,694, berarti  memeliki keterkaitan  yang  tidak terlalu kuat antara penambahan Semen Mortar Utama Type  400  dan  nilai  kuat  tekan  mortar.  Selain itu  koefisien  tersebut  memperlihatkan  bahwa pengaruh  penambahan  Semen  Mortar  Utama Type  400  terhadap  nilai  kuat  tekan  mortar sebesar 69,40%.

## IV. KESIMPULAN DAN SARAN
A. Kesimpulan Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut.
1. Nilai  kuat  tekan  mortar    Standar    sebesar 4,67  MPa  memenuhi  standar  perencanaan yaitu 4,60 MPa.
2. Nilai kuat tekan mortar dengan penambahan  abu  batu  terbesar  yaitu  10% sebesar 5,85 MPa 3. Nilai kuat tekan mortar dengan penambahan  Semen  Mortar  Utama  Type 400 terbesar yaitu 10% sebesar 6,09 MPa
4. Persamaan  Regresi  sederhana  Pengaruh Penambahan  Abu  Batu  terhadap  Kuat Tekan  mortar    y  =0,418x  +  4,285,  dengan R 2 =0,949
5. Persamaan  Regresi  sederhana  Pengaruh Penambahan  Semen  Mortar  Utama  Type 400 terhadap Kuat Tekan mortar
y =0,428x+4,59, dengan R 2 =0,694
Pengaruh Penambahan Abu Batu dan Semen Mortar Utama Type 400 Terhadap Kuat Tekan Mortar Standar FC’ 4,60 MPa (Asrullah 1) , Diawarman 2) , Ricky Meiza 3) )

## B. Saran-Saran
Dari  hasil  yang  ada,  maka  peneliti memberikan saran-saran sebagai berikut : 1. Lakukan penelitian lanjutan
2. Dalam  penelitian  lanjutan  lakukan dengan  penambahan  persentase  Abu Batu  dan  Semen  Mortar  Utama  Type 400 sehingga diketahui batas maksimum
terjadinya peningkatan kuat tekan.

## DAFTAR PUSTAKA
[1]  Tjokrodimulyo,  K.,  2000,  Pengujian Mekanik    Laboratorium  Beton Pasca Bakar, Yogyakarta [2]  Triaswati  M.N. 1,a) ,  Didik  Harijanto 1) ,
Boedi Wibowo 1) & Wahyu
Ismoyo 1) Penggunaan  Abu  Batu untuk  Mengurangi  Agregat  Pasir Alami  pada  Campuran  Beton dengan  Penambahan  Zat  Additive Type  D Departemen  Teknik Infrastruktur Sipil, Fakultas Vokasi, (ITS). Surabaya.
[3] https://www.supermix.co.id/mengenal- lebih-jauh-semen-mortar/ diakses
11 September 2020
[4]  SNI–03-6882-2002 Spesifikasi  Mortar
Untuk Pekerjaan Pasangan Badan Standarisasi Nasional ICS 27.180 [5]  SNI–03-6825-2002  Metode  Pengujian Kekuatan  Tekan  Mortar  Semen Portland  Untuk  Pekerjaan  Sipil Badan  Standardisasi  Nasional  ICS 27.180
[6] http://ptprabuagungperkasa.indonetwork
.co.id/4534233/semen-mortar- utama-mu.htm
di akses 11 September 2020 [7] https://jayawan.com/jual-abu-batu di akses 11 September 2021
[8] Standar ASTM C 109-93
[9] Asrullah and A Mulyadi, 2017. A Study on    the        Use  of  Mortar  Utama Cement  Type  420  as  Concrete Admixture. International Conference on Innovative Research ICIR  EUROINVENT  2017  IOP Publishing IOP Conf. Series: Materials  Science  and  Engineering 209 (2017) 012088
doi:10.1088/1757- 899X/209/1/012088. pp.